Frasch process
فریش عمل سلفر کے کم پگھلنے کے مقام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیر زمین ذخائر سے سلفر نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بنیادی ذخائر سے سلفر کی بازیابی کا واحد صنعتی طریقہ ہے۔ دنیا کا زیادہ تر سلفر 20 ویں صدی کے آخر تک اس طرح حاصل کیا گیا تھا، جب پٹرولیم اور گیس کے ذرائع سے سلفر کی بازیابی زیادہ عام ہو گئی (کلاز کا عمل دیکھیں)۔ فریش کے عمل میں، زیادہ گرم پانی کو سلفر کے ذخیرے میں پمپ کیا جاتا ہے ؛ سلفر پگھل جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ فریش عمل اعلی طہارت سلفر پیدا کرنے کے قابل ہے۔ تاریخ فریش سلفر کا عمل یا تو نمک کے گنبدوں یا بستر والے بخارات کے ذخائر پر بہترین کام کرتا ہے، جہاں سلفر ناقابل تسخیر تہوں کے درمیان پھنسی ہوئی پارगम्य چٹان کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ہائیڈرو کاربن کی موجودگی میں اینہائڈرائٹ یا جپسم کی بیکٹیریل تبدیلی، سلفر سائیکل میں چونا پتھر اور ہائیڈروجن سلفایڈ پیدا کرتی ہے۔ 1867 میں، کان کنوں نے لوزیانا کے کیلکاسیو پیرش میں نمک کے گنبد کی کیپرک میں سلفر دریافت کیا، لیکن یہ تیز دھار کے نیچے تھا، جس نے کان کنی کو روک دیا۔ 1894 میں جرمنی میں پیدا ہونے والے امریکی کیمسٹ، ہرمن فریش (1852-1914) نے تیز دھار کو بائی پاس کرنے کے لیے پائپوں کا استعمال کرتے ہوئے سلفر کو ہٹانے کا اپنا فریش طریقہ وضع کیا۔ اس نے غیر موثر اور آلودہ کرنے والے سسلیائی طریقہ کار کی جگہ لے لی۔ یہ عمل کامیاب ثابت ہوا، 24 دسمبر 1894 کو، جب پہلا پگھلا ہوا سلفر سطح پر لایا گیا۔ یونین سلفر کمپنی کو 1896 میں اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے شامل کیا گیا تھا۔ تاہم، پانی کو گرم کرنے کے لیے درکار ایندھن کی زیادہ قیمت نے اس عمل کو غیر اقتصادی بنا دیا جب تک کہ 1901 میں ٹیکساس میں اسپنڈ ٹاپ آئل فیلڈ کی دریافت نے خطے کو سستا ایندھن کا تیل فراہم نہیں کیا۔ فریش کے عمل نے 1903 میں سلفر مائنز، لوزیانا میں اقتصادی پیداوار کا آغاز کیا۔ جب فریش کے پیٹنٹ کی میعاد ختم ہوئی تو یہ عمل ریاستہائے متحدہ کے خلیجی ساحل کے ساتھ اسی طرح کے نمک گنبد سلفر کے ذخائر پر بڑے پیمانے پر لاگو کیا گیا۔ دوسری فریش پروسیسنگ کان 1912 میں بریزوریا کاؤنٹی، ٹیکساس میں کھولی گئی۔ 20 ویں صدی کے اوائل اور وسط میں گلف کوسٹ سلفر کی عالمی پیداوار پر حاوی ہو گیا۔ تاہم، 1970 کی دہائی میں، تیل اور قدرتی گیس سے ضمنی مصنوع سلفر کی بازیابی نے سلفر کی قیمت کو کم کر دیا اور فریش پروسیسنگ کی بہت سی کانوں کو کاروبار سے باہر کر دیا۔ ریاستہائے متحدہ کی آخری فریش سلفر کان 2000 میں بند ہوئی۔ عراق میں ایک فریش کان 2003 میں عراق پر امریکی حملے کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ فریش عمل اب بھی میکسیکو، یوکرین اور پولینڈ میں سلفر کے ذخائر کو کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فریش کے عمل میں، تین متمرکز نلیاں سلفر کے ذخیرے میں داخل کی جاتی ہیں۔ انتہائی گرم پانی (165 ڈگری سیلسیس، 2.5-3 MPa) کو سب سے بیرونی ٹیوب کے ذریعے ذخیرے میں داخل کیا جاتا ہے۔ سلفر (ایم۔ پی۔ 115 ڈگری سیلسیس) پگھلتا ہے اور درمیانی ٹیوب میں بہتا ہے۔ پگھلی ہوئی سلفر کی زیادہ کثافت کی وجہ سے اکیلے پانی کا دباؤ سلفر کو سطح پر مجبور کرنے سے قاصر ہے، اس لیے سلفر کو جھاگ دینے کے لیے اندرونی ٹیوب کے ذریعے گرم ہوا داخل کی جاتی ہے، جس سے یہ کم گھنے ہو جاتے ہیں، اور اسے سطح پر دھکیل دیتے ہیں۔ حاصل کردہ سلفر بہت خالص ہو سکتا ہے (99.7-99.8%)۔ اس شکل میں اس کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ اگر نامیاتی مرکبات سے آلودہ ہوتا ہے، تو یہ گہرے رنگ کا ہو سکتا ہے ؛ مزید صفائی اقتصادی نہیں ہے، اور عام طور پر غیر ضروری ہے۔ اس طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے، ریاستہائے متحدہ نے 1989 میں 3.89 ملین ٹن سلفر تیار کیا، اور میکسیکو نے 1991 میں 1.22 ملین ٹن سلفر تیار کیا۔ فریش عمل کو 50-800 میٹر گہرے ذخائر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3-38 ہر ٹن سلفر پیدا کرنے کے لیے زیادہ گرم پانی کے کیوبک میٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے وابستہ توانائی کی لاگت نمایاں ہے۔ کلاس روم کے لیے موزوں فریش عمل کا ایک عملی مظاہرے کا نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے حوالہ جات سلفر کی تاریخ (سلفر، لوزیانا) بیرونی روابط (فریش عمل کی تفصیل) صنعتی عمل سلفر کی کان کنی